## KAJIAN PENAMBAHAN ABU BONGGOL JAGUNG YANG BER- VARIASI DAN BAHAN TAMBAH SUPERPLASTICIZER TERHA- DAP SIFAT FISIK DAN MEKANIK BETON MEMADAT SENDIRI (SELF – COMPACTING CONCRETE)

## Nindi Fakhrunisa Boedya Djatmika Adjib Karjanto
Abstrak : Pembangunan di Indonesia seperti saat ini memunculkan keperluan pemakaian beton yang cukup besar dan cepat. Upaya penyelesaian  masalah tersebut dengan membuat beton jen- is self - compacting concrete. Beton SCC adalah beton yang memiliki nilai slump cukup tinggi sehingga mampu mengisi ruang-ruang sempit tanpa harus adanya pemadatan. Pembuatan beton SCC diperlukan superplasticizer atau bahan tambah lainnya. Dan pada penelitian ini beton SCC ditambahkan abu bonggol jagung dan dapat mengurangi pemakaian semen yang merupakan penyumbang polusi udara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui presentase unsur kimia abu bonggol jagung,  mengetahui sifat fisik beton SCC, nilai kuat tekan dan modulus elastisitas be - ton SCC, komposisi campuran beton SCC pada kuat tekan rencana fc’ 30 MPa, perbedaan sifat fisik dan mekanik beton SCC dengan penambahan abu bonggol jagung yang bervariasi dan, dan kadar abu bonggol jagung optimum yang menghasilkan kinerja terbaik. Metode yang digu- nakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental. Dengan variasi penambahan abu bong - gol jagung 0%, 4%, 8%, 12% dan superplaticizer 0,8%.  Benda uji yang digunakan Ø 7,5 cm x 15 cm sebanyak 60 benda uji dan Ø 15 cm x 30 cm sebanyak 8 benda uji. Pengujian beton SCC dilakukan dengan menguji sifat fisik berupa slump flow, berat volum, porositas, sedangkan sifat mekanik yaitu kuat tekan yang dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari dan modulus elastisitas pada umur 28 hari. Hasil Penelitian didapatkan (1) Presentase kimia abu bonggol jagung yang dominan yaitu pada unsur kalium sebesar 81,2%, (2) Hasil pengujian sifat fisik beton SCC den - gan penambahan abu bonggol jagung memenuhi persyaratan dari masing-masing pengujian, (3) Nilai kuat tertinggi umur 28 hari didapatkan pada kadar abu bonggol jagung 4% sebesar 36,25 MPa, dan nilai modulus elastisitas umur 28 hari didapatkan pada kadar abu bonggol jagung 4% sebesar 20.078,37 MPa, (4) Campuran beton SCC kadar 4% dan 8% umur 28 hari melebihi fc’ 30 MPa. (5) Uji hipotesis berat volume, porositas, dan kuat tekan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun pada modulus elastisitas ada perbedaan secara signifikan dengan Sig < 0,05. (6) Kadar abu bonggol jagung yang menghasilkan kinerja terbaik adalah pada kadar 4%.
Kata-kata kunci: abu bonggol jagung, beton SCC, sifat fisik, sifat mekanik
Abstract : Development in Indonesia as it is now raises the need for concrete usage that is quite large and fast. Efforts to solve this problem by making concrete types of self - compact- ing concrete. SCC concrete is concrete which has a high slump value so that it can fill narrow spaces without compaction. Making concrete SCC requires superplasticizer or other added ingredients. And in this study SCC concrete was added to corn stalk ash and can reduce the use of cement which is a contributor to air pollution. The purpose of this study was to determine the percentage of chemical elements of corncob ash, to determine the physical properties of SCC concrete, compressive strength value and modulus of elasticity of concrete SCC, composi- tion of concrete mixture SCC on compressive strength of fc ‘30 MPa, differences in physical and mechanical properties of concrete SCC with ash addition corn stalks vary and, and opti- mum levels of corncob ash produce the best performance. The method used in this study is an
JURNAL BANGUNAN, VOL. 23, NO.2, OKTOBER 2018: 9-18
Nindi Fakhrunisa adalah Alumni Program Studi Teknik Sipil Universitas Negeri Malang; E-mail: nindifakhrunisa@ gmail.com . Boedya Djatmika, dan Adjib Karjanto adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Negeri Malang; Jalan Semarang No.5 Malang 65145 ; E-mail: boedya.djatmika.ft@um.ac.id, adjib.karjanto.ft@um.ac.id
10 JURNAL BANGUNAN, VOL. 23, NO.2, OKTOBER 2018: 9-18
experimental method. With variations in the addition of corncob ash 0%, 4%, 8%, 12% and superplaticizer 0.8%. The specimens used were Ø 7.5 cm x 15 cm as many as 60 specimens and Ø 15 cm x 30 cm as many as 8 specimens. SCC concrete testing was carried out by testing the physical properties in the form of slump flow, volume weight, porosity, while the mechani - cal properties were compressive strength carried out at the age of 7, 14 and 28 days and the elastic modulus at 28 days. The results were obtained (1) the chemical percentage of dominant corncob ash in the element of potassium was 81.2%, (2) the results of testing the physical properties of SCC concrete with the addition of corn stalk ash met the requirements of each test, (3) strong value The highest age of 28 days was obtained at 4% corn stalk ash content of 36.25 MPa, and the elasticity modulus value of 28 days was obtained at 4% corn stalk ash content of 20,078.37 MPa, (4) 4% and 8% SCC concrete mixture. % 28 days old exceeds fc ‘30 MPa. (5) Hypothesis testing of the volume weight, porosity, and compressive strength there is no significant difference, but there is a significant difference in the modulus of elasticity with Sig <0.05. (6) The level of corn stalk ash that produces the best performance is at 4%.
Keywords : Corncob ash, concrete SCC, physical properties, mechanical properties
PENDAHULUAN P ada era-globalisasi sekarang, pembangu- nan di Indonesia sudah sangat berkem- bang, sehingga mempengaruhi kemajuan bahan bangunan seperti beton. Dalam pelak- sanaannya, perkembangan bahan bangunan beton diperlukan suatu inovasi baru agar pem - bangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat. Dalam hal ini perlunya menciptakan beton berkualitas dengan memanfaatkan sum- ber daya alam yang pemanfaatannya masih kurang maksimal. Selain itu dapat menggu- nakan limbah industri yang sudah tidak ter- pakai dan dapat diolah kembali menjadi bahan tambah pada campuran beton. Untuk menca- pai kualitas beton yang baik, beton segar ha- rus mengisi ruang dengan cepat agar tidak ada udara didalamnya, jika beton memiliki rongga pada permukaannya maka beton tersebut akan mengalami penurunan mutu. Salah satu upaya pemecahan masalah adalah dengan membuat beton jenis self compacting concrete (SCC). Beton SCC atau beton yang mampu mema- dat sendiri adalah beton yang mudah dalam pengerjaan dengan nilai slump cukup tinggi, sehingga mampu mengalir dengan beratnya sendiri dan mengisi ruangan di dalam cetakan tanpa harus adanya pemadatan. Pada umum-
nya beton SCC memiliki kandungan yang sama dengan beton konvensional, hanya saja untuk membuat beton SCC diperlukan ba- han tambah superplascicizer serta hasil pene- litian lain juga menunjukkan untuk membuat beton SCC dapat ditambahkan bahan yang mengandung pozzolan (Wahyudi, 2017).
Superplasticizer dapat mereduksi air sam- pai 40% dari campuran awal (Hakim, 2017). Selain itu bahan tambah superplasticizer dapat pula melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi pasta semen sehingga semen dapat tersebar dengan merata pada adukan be- ton dan mempunyai pengaruh dalam menin- gkatkan  workability  beton  (Setyawan,  dkk., 2016). Jenis superplasticizer yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah produk dari PT. Sika Indonesia yaitu sika viscocrete-1003.  Sedangkan  untuk  mening - katkan kinerja kekuatan beton dapat meng- gunakan bahan tambah lain yang bersifat pozzolan dan memiliki struktur yang lebih kecil dibandingkan semen. Butiranya yang halus dapat menjadi bahan pengisi dalam partikel-partikel semen sehingga menambah kuat tekan (Chandra, 2013). Salah satu lim- bah yang mengandung pozzolan dan belum termanfaatkan adalah abu bonggol jagung.
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian Jawa Timur (2017), produk - si  jagung  di  Jawa  Timur  khususnya  Kab. Malang pada tahun 2016 mencapai 295,340 Ton. Limbah bonggol jagung memiliki kan- dungan unsur silika yang cukup tinggi yakni 66,38% (Raheem, dkk., 2010). Kandungan senyawa  silika  (SiO2)  yang  terdapat  pada bonggol jagung memungkinkan digunakan- nya sebagai material tambahan pada beton. Namun sebelum dijadikan sebagai campuran pada beton, bonggol jagung terlebih dahulu dibakar pada suhu 650°C - 800°C selama leb- ih dari 8 jam untuk mendapatkan abu bong- gol jagung yang disyaratkan (Kamau, dkk., 2013). Dan ntuk menekan pemakaian semen yang masih banyak digunakan serta meru- pakan salah satu penyumbang polusi udara yang cukup besar. Maka penambahan abu bonggol jagung pada adukan beton SCC di- harapkan  dapat  memberikan  suatu  inovasi baru beton ramah lingkungan dan mampu meningkatkan nilai tambah pada bonggol ja- gung itu sendiri. Penelitian terdahulu tentang penambahan abu bonggol jagung pada beton memang belum banyak digunakan. Adapun penelitian yang telah dilakukan terkait den- gan penambahan abu bonggol jagung menurut Chandra  (2013)  menyimpulkan  bahwa  nilai kuat tekan tertinggi beton umur 56 hari pada kadar abu bonggol jagung 4% sebesar 37,67 MPa. Sedangkan nilai modulus elastisitas ter- tinggi pada kadar 8% sebesar 24.407,83 MPa.
Berdasarkan kajian tersebut diatas, Se- hingga penulis mencoba melakukan penelitian tentang penambahan abu bonggol jagung yang bervariasi  terhadap  sifat  fisik  dan  mekanik beton SCC. Dengan variasi kadar abu bong -
gol jagung yang akan ditambahkan pada be- ton SCC sebesar 0%, 4%, 8%, dan 12% dan superplaticizer  jenis  viscocrete-1003  sebesar 0,8%. Pengujian yang akan dilakukan meli- puti  sifat  fisik  beton  yaitu  slump  flow,  berat volume,  dan  porositas  serta  sifat  mekanik beton yaitu kuat tekan dan modulus elastisi- tas. Untuk pengujian kuat tekan dan porositas digunakan benda uji berukuran 7,5 x 15 cm dan pengujian modulus elastisitas digunakan benda uji berukuran 15 x 30 cm. Total keselu- ruhan benda uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 68 benda uji. Penguji- an dilakukan pada umur beton 7, 14, dan 28 hari, dengan kuat tekan yang direncanakan 30 MPa. Maka penelitian ini diberi judul “Kajian Penambahan Abu Bonggol Jagung yang Ber- variasi  dan  Bahan  Tambah  Superplasticizer Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Beton Me- madat Sendiri (Self-Compacting Concrete)”.

## METODE
Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian eksperi- mental yang dilakukan di laboratorium. Metode penelitian eksperimental  merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara men- gadakan suatu percobaan untuk mendapat- kan data atau hasil yang menghubungkan antar  variabel-variabel  (Hakim,  2017).  Per - encanaan mix design menggunakan metode DOE  (Departement  of  Environment)  yang berasal dari inggris (The Brithis Mix De- sign methode). Dalam penelitian ini metode DOE  dimodifikasi  dengan  SNI  03-6468- 2000 untuk penambahan abu bonggol jagung dan superplasticizer. Bertikut adalah jumlah benda  uji  sesuai  pengujian  untuk  setiap  va - riasi abu bonggol jagung seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1 Detail Jumlah Benda Uji
Kadar ABJ Kadar Super- plasticizer Pengujian (%) (%) Porositas Kuat Tekan Modulus Elastisitas 0 0,8 3 benda uji 12 benda uji 2 benda uji 4 0,8 3 benda uji 12 benda uji 2 benda uji 8 0,8 3 benda uji 12 benda uji 2 benda uji 12 0,8 3 benda uji 12 benda uji 2 benda uji Jumlah 12 benda uji 48 benda uji 8 benda uji TOTAL 68 benda uji

## Pengujian Sifat Fisik Beton SCC
Pengujian  sifat  fisik  meliputi  slump  flow, berat  volume  beton,  dan  porositas.  Slump flow dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengisi ruangan pada cetakan (filling - ability), serta kemampuan mengalir (flow abil - ity) terhadap kelecakan campuran beton sesuai dengan ASTM  C1611  (2017).  Berat  volume adalah  untuk  memeriksa  perbandingan  vol - ume beton yang dilaksanakan dari pengadu- kan beton dengan volume beton berdasarkan perencanaan (Putra, 2017). Sedangkan porosi- tas merupakan besarnya pori-pori dalam beton akibat kesalahan dalam pelaksanaan pengecor- an seperti faktor air-semen yang berpengaruh pada lekatan antara pasta semen dengan agre- gat, besar kecilnya nilai slump, maupun pemil- ihan tipe susunan gradasi agregat gabungan.

## Pengujian Sifat Mekanik Beton SCC
Pengujian sifat mekanik yang akan di- lakukan adalah kuat tekan dan modulus elas- tisitas. Kuat tekan merupakan suatu pengu- jian standar dengan cara memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan peningka- tan beban tertentu. Beban tekan maksimum (P max) pada saat benda uji pecah dibagi luas penampang benda uji merupakan ni- lai kuat tekan beton yang dinyatakan dalam satuan MPa atau kg/cm2. Untuk menghitung kuat tekan benda uji (SNI 1974, 2011) den- gan menggunakan persamaan berikut ini:
( ) ’   ...................................................... 1 fc =
Modulus elastisitas merupakan perband- ingan dari tekanan yang diberikan dengan perubahan bentuk persatuan panjang. Dan se- cara eksperimental modulus ini dapat ditentu- kan dari perhitungan atau pengukuran kurva tegangan-regangan (stress-strain) yang di- hasilkan dalam uji kuat tekan beton. Menurut ASTM C 469-02 (2014), modulus elastisitas dihitung dengan menggunakan persamaan:
( ) 2 1 2 1 ...................................................... 2 s s Ec ε ε − = −
Keterangan: Ec = modulus elastisitas beton (MPa) S2 = tegangan sebesar 40% tegangan runtuh (MPa) S1 = tegangan pada saat nilai kurva regangan 1 ε (MPa)
2 ε = nilai kurva regangan yang terjadi pada saat σ2
1 ε = Regangan sebesar 0,00005

## Teknik Analisa Data
Analisa data dilakukan secara deskripsi dengan  tabel  dan  grafik  yang  di  olah menggunakan  Microsoft  Exel  2010  dan menggunakan  ANOVA  One  Way  (analisa varian  satu  arah)  dengan  program  SPSS 16.0  for  windows  dan  dilakukan  pengujian lanjutan dengan rumus Tukey. Taraf
signifikan yang digunakan α = 0,05 (5%).

## PEMBAHASAN
Uji Kandungan Kimia Abu Bonggol Jagung Berikut adalah hasil uji kandungan unsur kimia abu bonggol jagung dengan metode XRF dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Uji Unsur Kimia Abu Bonggol Jagung
Penelitian Abu Bonggol Jagung dari Ds. Gedog Wetan, Kec. Turen, Kab. Malang
Komposisi Hasil Uji Komposisi Hasil Uji Komposisi Hasil Uji Si 8,75% Mn 0,12% Rb 0,30% P 2,4% Fe 1,05% Y 1,1% S 0,4% Cu 0,16% Mo 0,06% K 81,2% Zn 0,16% Ba 3,0% Ti 0,07% Br 1,12% Eu 0,2%
Abu bonggol jagung daerah Malang memiliki unsur Kalium tinggi sebesar 81,2%. Sedangkan  unsur  kimia  utama  senyawa pozzolan  harus  memenuhi  SiO2  +  Al2O3 +  Fe2O3  lebih  dari  70%.  Dalam  penelitian ini komposisi kimia Si sebesar 8,75%, Al sebesar 0%, dan Fe sebesar 1,05%. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  bonggol  jagung dari Ds. Gedog Wetan, Kec. Turen, Kab. Malang memiliki nilai kandungan unsur kimia yang kurang dari 70% dan belum bisa didigolongkan  sebagai  senyawa  pozzolan yang dapat meningkatkan kekuatan beton dan hanya berfungsi sebagai bahan tambah (filler). Tabel 3 Hasil Pengujian Slump Flow
Flow Table Test Kadar Abu Bonggol Jagung Diameter Maksimal Syarat d max Wak- tu Syarat t 500 Kecepa- tan Keteran- gan d1 d2 d-rerata t 500 t max (mm) (mm) (mm) (mm) (det) (det) (det) (mm/det) 0% 530 550 540 500 5 8 3 - 6 67,500 Memenuhi 4% 670 600 635 500 3,4 11,77 3 - 6 53,951 Memenuhi 8% 600 630 615 500 4 10,08 3 - 6 61,012 Memenuhi 12% 510 530 520 500 5,2 14,19 3 - 6 36,646 Memenuhi

## Hasil Uji Slump Flow
Hasil  pengujian  slump  flow  dari  masing- masing campuran beton SCC dapat dilihat pada Tabel 3.
Slump  flow  pada  semua  variasi  telah memenuhi sebar minimal sebesar 500 mm dalam waktu 3 – 6 detik (ASTM C1611, 2014). Hasil tersebut menunjukkan kenaikan diameter sebaran pada kadar 4% yaitu sebesar 635 mm
dalam waktu 11,14 detik, sedangkan terjadi penurunan diameter sebaran pada kadar 12% sebesar 520 mm dalam waktu 14,19 detik. Se - makin banyak penambahan kadar abu bonggol jagung pada campuran beton SCC maka se- makin kental campuran beton yang dihasilkan.

## Hasil Uji Berat Volume Beton
Data  hasil  pengujian  berat  volume  beton pada  setiap  variasi  penambahan  kadar  abu bonggol jagung akan ditampilkan pada Tabel 4 dan Gambar 1.

## Tabel 4 Hasil Pengujian Berat Volume Beton SCC
Kode Beton Umur Beton Tinggi Berat Volume Rata-rata Volume Beton (cm) (kg/m3) (kg/m3) ABJBV/0-28 (1) 28 hari 30 2.384,464 2.354,622 ABJBV/0-28 (2) 29,8 2.324,780 ABJBV/4-28 (1) 29,5 2.329,483 2.331,513 ABJBV/4-28 (2) 29,6 2.333,544 ABJBV/8-28 (1) 30 2.365,078 2.345,382 ABJBV/8-28 (2) 29,7 2.325,687 ABJBV/12-28 (1) 29,9 2.317,005 2.337,007 ABJBV/12-28 (2) 29,7 2.357,009
Gambar 1. Diagram Berat Volume Beton
Dari  diagram  berat  volume  beton  dapat dilihat beton tanpa penambahan abu bonggol jagung atau kadar 0% memiliki nilai tertinggi dibandingkan variasi lainnya, sedangkan berat volume beton yang terendah didapatkan pada kadar abu bonggol jagung 4%. Dapat disim- pulkan bahwa variasi penambahan kadar abu bonggol jagung yang semakin banyak tidak berpengaruh pada kenaikan berat volume bet - on. Menurut American Concrete Institute, nilai berat volume pada penelitian ini termasuk jenis beton normal yaitu antara 2100 – 2550 kg/m3.
Hasil Uji Porositas Pengujian porositas pada beton SCC di- lakukan pada umur 28 hari dan berbentuk sil-
inder beton berukuran 7,5 cm x 15 cm. Beri- kut ini adalah hasil pengujian porositas beton SCC dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 2. Dari  grafik  2  didapatkan  hasil  pengujian pada kadar 4% dan 8% memiliki nilai porosi- tas yang tinggi dibandingkan kadar 12% dik- arenakan pada variasi tersebut memiliki cam - puran beton yang terlalu encer. Hasil pengujian porositas ini dapat disimpulkan semakin ban- yak kadar abu bonggol jagung yang ditambah- kan pada beton maka semakin kecil pula volume rongga yang dihasilkan. Hal ini mem - buktikan bahwa penambahan kadar abu bong - gol jagung yang semakin bertambah mem- pengaruhi  volume  rongga  pada  beton  SCC .

## Tabel 5 Hasil Pengujian Porositas
No. Kode Benda Uji Umur Beton Volume Rongga (hari) (%) 1 ABJP/0-28 28 11,951 2 ABJP/4-28 28 10,660 3 ABJP/8-28 28 11,003 4 ABJP/12-28 28 9,675

## Gambar 2. Grafik Hubungan Kadar Abu Bonggol Jagung dengan Volume Rongga

## Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari dengan penambahan kadar abu bonggol jagung 0-12% menggu- nakan Compressive Testing Machine (CTM). Benda uji yang digunakan berbentuk sil- inder yang berdiameter 7,5 cm dan tinggi 15 cm. Hasil pengujian kuat tekan beton SCC dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 3.
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  beton  SCC dengan penambahan kadar abu bonggol ja- gung 4% memiliki nilai kuat tekan optimum

## Tabel 6 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SCC
No. Kadar ABJ Kode Benda Uji Kuat Tekan (MPa)/hari 7 14 28 1 0 ABJKT/0 25,253 31,432 32,226 2 4 ABJKT/4 26,769 29,261 36,251 3 8 ABJKT/8 25,180 26,916 32,849 4 12 ABJKT/12 19,536 22,383 26,184
yakni sebesar 36,251 MPa dan mengalami kenaikan sebesar 12,49% dari kadar 0%.
Dari  grafik  didapat  dilihat  kenaikan  yang signifikan  pada  semua  variasi  abu  bong - gol jagung setiap penambahan umur beton. Sedangkan pada kadar abu bonggol jagung 12% menunjukkan nilai kuat tekan teren- dah pada setiap umur beton. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  semakin  lama  umur  be - ton membuat nilai kuat tekan beton bertam- bah baik. Namun semakin banyak kadar abu bonggol jagung pada beton SCC maka se- makin kecil nilai kuat tekan yang diperoleh.

## Hasil Uji Modulus Elastisitas

## Tabel 7 Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton SCC
No. Kode Benda Uji Kadar ABJ Umur Modulus Elastisitas Rata-rata Modulus Elastisitas (%) (hari) (MPa) (MPa) 1 ABJME/0-28 (1) 0 28 19.401,77 19.473,02 ABJME/0-28 (2) 19.544,27 2 ABJME/4-28 (1) 4 28 20.008,91 20.078,37 ABJME/4-28 (2) 20.147,83 3 ABJME/8-28 (1) 8 28 20.084,63 19.651,25 ABJME/8-28 (2) 19.217,87 4 ABJME/12-28 (1) 12 28 17.336,26 17.617,92 ABJME/12-28 (2) 17.899,58

## Gambar 4. Grafik Perbandingan Tegangan dan Regangan Setiap Tipe Beton SCC
Nilai modulus elastisitas terbesar ter- jadi pada kadar abu bonggol jagung 4% yakni sebesar 20.078,37 MPa. Sedang- kan modulus elastisitas terendah terjadi pada kadar abu bonggol jagung paling tinggi yaitu 12% sebesar 17.617,92 MPa.
Grafik 4 menunjukkan secara berurutan ni - lai tegangan dan regangan modulus elastisitas dari yang tertinggi hingga terendah ditunjuk- kan oleh beton dengan kadar abu bonggol ja- gung 4%, 8%, 0%, dan 12%. Hal ini menun- jukkan  bahwa  semakin  banyak  abu  bonggol jagung yang ditambahkan pada beton SCC
masa akan semakin rendah juga tegangan dan regangan modulus elastisitas yang terjadi.

## Peredaan Sifat Fisik dan Mekanik Beton SCC
Hasil analisis data menggunakan ANOVA One  Way  didapatkan,  pengujian  berat  vol - ume, porositas, dan kuat tekan menunjukkan Fhitung  <  Ftabel  yang  berarti  tidak  ada  per - bedaan  yang  signifikan  karena  penambahan abu  bonggol  jagung  bervariasi.  Sedangkan pada Pengujian modulus elastisitas menun- jukkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8 Hasil Analisis ANOVA One Way dengan SPSS

## ANOVA
ModulusElastisitas Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 7105121.812 3 2368373.937 17.097 0.01 Within Groups 554105.454 4 138526.363 Total 7659227.266 7
Berbeda dari pengujian sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya perbe- daan  yang  signifikan,  pengujian  modulus elastisitas  menunjukkan  nilai  harga  Sig.= 0,010 < α= 0,05 yang berarti H0 ditolak dan perlu diuji lanjut menggunakan post hock Tukey yang artinya ada perbedaan modu- lus  elastisitas  yang  signifikan  karena  va - riasi penambahan abu bonggol jagung.

## SIMPULAN
Abu bonggol jagung dari Ds. Gedog Wetan, Kec. Turen, Kab. Malang memiliki komposisi kimia tertinggi pada unsur ka- lium  sebesar  81,2%  dan  unsur  utama  SiO2 +  Al2O3  +  Fe2O3  yang  kurang  dari  70%. Pengujian sifat fisik pada beton SCC sep - erti  slump  flow,  berat  volum  dan  porosi - tas sudah sesuai dengan yang disyaratkan. Kadar abu bonggol jagung 4% menghasil- kan nilai rata-rata kuat tekan dan modulus elastisitas yang tertinggi dengan kuat tekan sebesar 36,251 MPa dan modulus elastisitas sebesar 20.078,37 MPa. Jadi nilai kuat tekan berbanding lurus dengan modulus elastisitas.
Komposisi campuran yang telah memenuhi kuat   tekan (fc’) 30 MPa   adalah variasi 4% dan 8%. Analisis  menggunakan ANOVA  satu  arah (One Way), menunjukkan nilai berat volume, porositas,  dan  kuat  tekan  Fhitung  <  Ftabel yang berarti tidak ada perbedaan yang signifi - kan. Sedangkan modulus elastisitas menun- jukkan hasil berbeda yaitu Fhitung= 17,097 > Ftabel= 6,59 dengan harga Sig < 0,05 berar ti
ada perbedaan modulus elastisitas yang signifi - kan karena penambahan abu bonggol jagung. Kadar abu bonggol jagung optimum yang memiliki kinerja terbaik adalah pada kadar 4%.

## DAFTAR RUJUKAN
ASTM C 1611. 2017. Standard Test Method for  Slump  Flow  of  Self-Compacting  Con crete.
ASTM C 469-02. 2004. Standard Test Metod for  Static  Modulus  of  Elasticity  and  Pois son’s. American Society for Testing of Concrete.
Chandra, R. A. 2013. Kajian Kuat Desak dan Modulus Elastisitas Beton dengan P e n a m bahan Abu Bonggol Jagung sebagai Zat Additive.  Skripsi  diterbitkan.  Yogyakarta: FT  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta. Hakim, L. 2017. Kajian Penambahan Silica Fume terhadap Sifat Mekanik Beton Memadat Sendiri (Self Compacting Con crete). Skripsi tidak diterbitkan,  Malang: FT UM.
Kamau, J., Ahmed, A., Hirst, P., & Kangwa, J. 2016. Viability of Using Corncob  Ash  As a Pozzolan in Concrete. International Jour nal  of  Science,Environment  and  Technol ogy, 5 (6), 4532-4544.
Putra,  R.  P.  2016.  Eksperimentasi  Rasio  Se men-Fly Ash terhadap Sifat Fisik Mekan ik Beton HVFA – SCC (High Volume Fly Ash  –  Self  Compacting  Concrete)  yang Menggunakan Bahan Tambah Best mittel. Skripsi tidak diterbitkan, Malang:

## FT UM.
Raheem, A. A.,  Oyebisi,  S.  O., Akintayo,  S. O., & Oyeniran, M. I. 2010. Effects of Admixtures on the Properties of Corn Cob Ash Cement Concrete. Leonardo Elec tronic Journal of Practices and Technolo gies, 13-20.
Setyawan, D., Saleh, F., & Payuda, H. 2016. Pengaruh Variasi Penambahan Abu Ampas Tebu terhadap Flowability dan Kuat Tekan Self Compacting Concrete. Jurnal Rekaya
sa Sipil, 12 (2), 40-49.
SNI, Standar Nasional Indonesia 1974. 2011. Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Jakarta: Badan Standar Nasi onal (BSN).
Wahyudi, D. 2017. Analisis Kuat Tekan Self Compacting Concrete dengan Penambahan
Abu  Sekam  Padi  10%  dan  Variasi  Super plasticizer 0,6%;1%; 1,6%. Skripsi diter bitkan, Yogyakarta: FT UMY.
18 JURNAL BANGUNAN, VOL. 23, NO.2, OKTOBER 2018: 9-18